DAHLANDER, UTVIDGNINGSKOEFFICIENTEN HOS METALLTRÅDAR. 709 



D. Försök med en utglödgad jerntråd af 0,878 m.m. diam. 

 I = 30 m.m.; L = 1433 m.m.; L' = 1189 m.m. 



Försökets 



Spänningen 



Temperat. 



Kok- 



s 



Medelutvidgningskoefficien- 



nummer. 



i kilogr. 



vid början. 



punkten. 



i m.m. 



ten mellan 15° och 100°. 







[17,2 



| 99,51 







19 



1,250 



U7,2 



111,5 



0,000011902 







[17,2 











[15,3 



) 







20 



2,500 



U5,3 

 (l5,3 



[16,0 



\ 99,14 

 | 



114,1 



0,000011956 



21 



3,750 



U6,l 

 |l6,0 

 [15,8 



\ 99,50 

 I 



114,3 



0,000012074 



22 



5,000 



U5,8 

 [15,8 



\ 99,68 



117,0 



0,000012253 



E. Försök med en ståltråd (engelskt gjutstål) af 1,249 m.m. diam. 

 I = 30 m.m.; L = 1433 m.m.; L = 1189 m.m. 



Försökets 



Spänningen 



Temperat. 



Kok- 



s 



Medelutvidgningskoefficien- 



nummer. 



i kilogr. 



vid början. 



punkten. 



i m.m. 



ten mellan 15° och 100°. 







[17,2 



| 







23 



3,750 



U7.3 

 ll7,2 

 [18,1 



\ 99,31 



105,5 



0,000011296 



24 



3,750 



{18,0 



[18,0 



14,7 



\ 99,31 

 [ 99,33 



105,2 



0,000011374 



25 



6,250 



U4,6 



110,1 



0,000011427 







ll4,7 











[17,2 



| 







26 



6,250 



U7,0 



117,1 



16,1 



\ 99,44 

 1 



106,9 



0,000011409 



27 



10,000 



{16,0 

 (l6,l 

 [18,3 



\ 99,62 

 | 



109,2 



0,000011484 



28 

 1 



10,000 



{18,0 

 [l8,3 



f 99,66 



106,9 



0,000011532 



\V 



